/'meat 



923 



kalk rein meclianisch von den iibrigen ' 

 Klinkerbestandteilen zn trennen, hatte 

 keinen Erfolg ebenso wie das Streben, aus 

 Hydratwasserbestimmiingen bei verschie- 

 denen Temperaturen irgendwelche Schliisse 

 auf das Vorhandensein von Calciumhydroxyd 

 neben anderen Hydroverbindungen zu ziehen. 

 Unter dein Mikroskope konnte H. Kappen 

 nur dann freies Calciuinoxyd in Portland- 

 zementklinkerdiinnschliffen entdecken, wenn 

 grobere Fehler in der mechanischen Auf- 

 bereitnng vorlagen, so daB das Calciuinoxyd 

 an einzelnen Stellen noch in groberen Teilchen 

 vorhanden war, die beim Brennen nicht mit 

 dem Tone reagiert batten. Dann erkannte 

 er unter dem Mikroskope einzelne Flecken 

 von verschiedener GroBe ohne einheitliche 

 Form, die keine Einwirknng auf das polari- 

 sierte Licht zeigten. Solche Zemente kenn- 

 zeichneten sich dann aber dnrch ihre treiben- 

 den Eigenschaften. DieselbenBeobachtungen 

 konnte neuerdings Wetzel machen. 



Zum SchluB seien noch die Resnltate er- 

 wahnt, die man mit wasserfreien Phenol- 

 phtaleinlosungen in Chloroform, Alkohol und 

 Benzol erzieit hat. Richter t'and, daB 

 frischgegluhter Aetzkalk, auch in tier tot- 

 gebrannten oder kristallinischen Form mit 

 wasserfreier Lb'sung von Phenolphtalein deut- 

 liche Rotfarbung zeigt, Stellte man diesen 

 Versuch aber mit normalem Portlandzement- 

 mehl oder kiinstlich dargestellten Silikaten 

 an, so blieb die Farberscheinung aus. Da- 

 gegen fantl er bei treibenden Zementen, die 

 also mit zuviel Kalk aufbereitet worden 

 ware n, stets bald mehr oder weniger starke 

 Rotfarbungen, woraus auf freien Aetzkalk 

 in diesen geschlossen werden innB. Auch 

 durch weitere Versuche anderer Forscher 

 wurde die Gebrauchsfahigkeit dieser Reak- 

 tion anerkannt: Yolunibestandige Zemente 

 geben keine Rotfarbung, die treibenden 

 Zemente tlagegen farben die Losung ebenso 

 wie reiner Aetzkalk. 



3. Die Petrographie des Zement- 

 klinkers. ImJahre 1897 machteT o r n e b o h in, 

 in Uebereinstimmung mit von Le Chatelier 

 schon einige Zeit friiher gemachten Beob- 

 achtungen, mit Hilfe des Mikroskopes wich- 

 tige Entdeckungen. Von dem Standpunkte 

 ausgehend, daB man es beim Portland- 

 zementklinker mit einem kiinstlichen Gestein 

 zu tun hat, glaubte er nicht nur auf rein 

 chemise-hem Wege uiitersuchen zu miissen, 

 sondern auch durch Betrachtung von Dunn- 

 schliffen mit dem Mikroskop Licht in die 

 Zusammensetzung bringen zu konnen. Zu 

 diesem Zwecke wurden besonders gut kristalli- 

 nische Klinker zur Herstellung von Diinn- 

 schliffen ausgesucht. Um zu vermeiden, 

 daB bei Verwendung von Wasser als Schleif- 

 fliissigkeit durch Zersetzung Fehler in tier 

 Beobachtung unterliefen, wurden auch 



Petroleumschliffe zur Kontrolle hergestellt. 

 Hierbei entdeckte er folgende wichtige Tat- 

 sachcn: In nonnalen Klinkern konnen mit 

 Bestimmtheit vier verschiedene, kristallo- 

 graphisch wohldefinierte Bestandteile er- 

 kannt werden. AuBerdem liegt noch eine 

 isotrope, die vier Bestandteile einschlieBende 

 Masse vor, die einem Glase vergleichbar ist. 

 Die Mineralien, als welt-he er sie ansieht, 

 belegte Tornebohm mit den Namen Alit, 

 Belit, Celit und Felit und charakterisierte sie 

 folgendermaBen: 



3 a) Der Alit ist tier wichtigste Bestand- 

 teil. Er ist farblos und bricht das Licht 

 ziemlich stark, wahrend der Grad der Doppel- 

 brechung nur sehr gering ist. Bei guter 

 kristallinischer Ausbildung zeigt er teils 

 leistenformige, teils sechsseitige Schnitte 

 von verschiedener Doppelbrechung. Die 

 letzteren scheinen manchmal fast isotrop 

 zu sein, als ob sie dem hexagonalen Systeme 

 angehorten. Hiergegen spricht aber, daB 

 Tornebohm in besonders dicken Schliffen 

 deutlich zweiachsige Interferenzfiguren er- 

 keiinen konnte, so daB er die Annahme 

 machte, daB tier Alit rhombisch kristalli- 

 siert mit hexagonalem Habitus. So fand er 

 auch an einigen sechsseitigen Schnitten 

 Zwillingsbildung, wobei jedenfalls eine 

 Prismenflache Zwillingsflache war. Neben 

 den erwahnten breiteren Leisten, welche 

 einen ziemlich deutlichen Spaltungsdurch- 

 gang parallel der Langsachse besitzen, 

 konnen mitunter besonders in schwach 

 gebrannten Klinkern schmalere Leisten auf- 

 treten mit demselben optischen Verhalten 

 wie der Alit. Da sie ferner mit normal aus- 

 gebildeten Alitindividuen verwachsen, als 

 ob sie beide aus ein und demselben Mineral 

 bestanden, halt sie der genannte Forscher 

 fiir Schnitte von abnorm dunnen Alittafeln. 



3b) Der Belit kennzeichnet sich durch 

 seine schmutzig gelbe, etwas triibe Farbe. 

 Er besitzt ein lebhaftes Interferenzvermogen, 

 ist optisch zweiachsig und zeigt ziemlich 

 starke Lichtbrechung. Die rundlich geformten 

 Kornchen lassen keinen bestimiiiten Kristall- 

 umriB erkennen und treten bald vereinzelt, 

 bald in Gruppen vereint auf. Streifen, die 

 sich in verschiedenen Richtungen auf ihnen 

 zeigen konnen, schneiden sich in keinem 

 bestimmten Winkel. Die Ausloschungs- 

 richtung lauft meist nicht mit einer dieser 

 Richtungen parallel. 



3c) Der Celit kann leicht neben den 

 anderen Bestandteilen des Klinkers an seiner 

 dunklen, gelblich-braunen Farbe erkannt 

 werden. Er ist stark doppelbrechend und 

 optisch zweiachsig. Das Mineral ist mitunter, 

 besonders in schwach gebrannten Klinkern, 

 in kleinen Stengelchen ausgebildet, die dann 

 immer parallele Ausloschung zeigen, weswegen 

 er dem rhombischen Systeme anzugehoren 



